1 范围

本规范适用于国产锅炉汽包用13MnNiMo54（DIWA353）钢板的采购。
按本规范采购的13MnNiMo54（DIWA353）钢板除满足下列要求外，其余未尽事项还应满足GB 713-1997 的规定。
2 引用标准

GB 713-1997 锅炉用钢板
JB 4730-1994 压力容器无损检测
DH-E24-C 13MnNiMo54（DIWA353）高温用可焊钢材料规范
3 技术要求

3.1 化学成分
钢板化学成分的熔炼分析和成品分析结果应满足表1的要求。

表1 化学成分(%)

C

Si

Mn

P

S

Ni

Mo

Cr

Nb

熔炼 分析

≤0.15

0.10～0.50

1.00～1.60

≤0.020

≤0.010

0.6～1.0

0.20～0.40

0.20～0.40

0.005～0.020

成品 分析

≤0.17

0.05～0.56

0.95～1.70

≤0.025

≤0.015

0.55～1.05

0.15～0.44

0.15～0.45

0.005～0.025

3.3 力学性能
3.3. 1 钢板的室温力学性能应满足表2的要求。
3.3.2 钢板的高温瞬时拉伸性能应满足表3的要求，试验温度应在订货合同中注明。
3.3.3 冲击试验按3个试样的算术平均值计算，允许其中1个试样低于平均值，但不得低于平均值的85％。
3.4 交货状态
钢板应以正火加回火状态交货。
3.5 热处理
正火：890～950 ℃，均热后保温30分钟，在静止空气中冷却；
回火：620～690 ℃，均热后至少保温30分钟，但不超过180分钟，在静止空气中冷却。
3.6 超声波探伤
钢板应按JB 4730标准逐张进行超声波探伤，合格级别为Ⅰ级。
3.7 表面质量和尺寸偏差
3.7.1 钢板的表面质量按GB713中4.5条的规定。
3.7.2 钢板厚度允许偏差应符合表4的规定。

表2 室温力学性能（横向试样）

钢板厚度（mm）

屈服强度Rp0.2（N/mm2）

抗拉强度Rm（N/mm2）

延伸率A（％）

Akv（J） 20℃

冷弯试验180°

≤ 50

≥ 400

570～740

≥ 18

≥ 39

d = 3.5 a

＞ 50 ≤ 100

≥ 390

＞ 100 ≤ 125

≥ 380

＞ 125 ≤ 150

≥ 375

注：此表数据摘自DH-E24-C规定。

表3 高温瞬时拉伸试验的最低屈服强度（横向试样）

钢板厚度（mm）

高温瞬时拉伸试验的最低屈服强度Rp0.2（N/mm2）

试验温度（℃）

250

300

320

350

370

400

≤50

373

363

359

353

335

309

＞50≤100

353

343

339

333

321

304

＞100≤125

343

333

329

324

314

299

＞125≤150

333

324

320

314

306

294

注：此表数据摘自DH-E24-C规定，其中320℃、370℃的值是内插法计算的。

表4 钢板厚度允许偏差

公称厚度 mm

公称厚度允许偏差 mm

同一板中最小厚度与最大厚度间的允许偏差 mm

公称宽度 mm

≥600～ ＜2000

≥2000～ ＜2500

≥2500～ ＜3000

≥3000～ ＜3500

≥3500～ ＜4000

＜80

＋2.5 －0.3

1.2

1.3

1.4

1.4

1.5

≥80 ＜150

＋2.9 －0.3

1.3

1.4

1.5

1.5

1.6

注：此表数据摘自DH-E24-C规定。

4 包装、标志和质量证明书
钢板的包装、标志和质量证明书应符合GB247的规定。

注：13MnNiMo54（DIWA353）可等同于BHW35、13MnNiCrMoNbg。